日本建築学会大会学術講演梗概集（東 海） 2003年 9 月

1446
防水材料の耐候性試験

その１ メンブレン防水材料

防水材料 耐候性
耐久性
屋外暴露 促進暴露 劣化
１． はじめに
日本建築学会材料施工委員会防水工事運営委員会防水材料促進耐候性試験方法小委員会では、防水材料の屋外暴露試験を開始した。促進耐候性試験方法を確立させるには、屋外での劣化状態を分析し、促進劣化試
験との、相関性の検討が不可欠である。対象材料は、
JASS8 仕様の、ｱｽﾌｧﾙﾄ防水、改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼ - ﾄ防水、ｼ - ﾄ防水、塗膜防水、建築用ｼ - ﾘﾝｸﾞ材及び、今後使用が増加する材料を選択した。その１では、ﾒﾝﾌﾞﾚﾝ防水材料の暴露概要について報告する。
２． 暴露防水材料
暴露試験体一覧を表１に示す。
暴露試験体は、ＪＩＳＡ５３７１に規定する舗装用平板（大きさ 300 × 300mm 、厚さ 60mm ）上に施工・固定し、試験体とした。
３． 屋外暴露地域及び期間
屋外暴露地域は、地域性を考慮し、寒冷地域・温暖地域・亜熱帯地域の３カ所とした。
暴露開始は、２００２年９月及び１０月で、暴露期間 は ３ ． ５ ． １ ０ ． 10+ Ｘ 年 と し 、 長 期 間 研 究 を 継 続する内容とした。屋外暴露地域を表１に示す。
表２ 屋外暴露地域
地域
位置
寒冷地域
旭川：北海道立北方建築総合研究所（北海道） 北緯： ４３゜４４´０８″
東経： １４２゜２３´０４″
海抜：１１１ m
温暖地域
銚子：（ 財）日本ｳｪｻﾞﾘﾝｸﾞﾃｽﾄｾﾝﾀ （千葉）
北緯： ３５゜４３´３７″
東経： １４０゜４５´０２″
海抜：５４ m亜熱帯地域
宮古：（ 財）日本ｳｪｻﾞﾘﾝｸﾞﾃｽﾄｾﾝﾀ （沖縄）
北緯： ２４゜４４´０１″
東経： １２５゜１９´４２″
海抜：５０ m
（ 温度 23 ℃ 湿度 50% の恒温室に比較用試験体を保存 。）
４． 屋外暴露方法
屋外暴露状況を写真１、２および 3 に示す。
旭川での暴露は 、冬季の積雪からの影響を避けるため 、地上約 1.5 ｍの部分に水平に静置した。各暴露地域の気象状態は、ＪＩＳＺ２３８１（大気暴露試験方法通則）に従って、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行っている。
Weatherbility Test of Membrane Roofing &SealantPart1 Membrane Material

正会員 ○清水市郎 * 正会員
同田中享二 ** 同
同
中沢裕二 ** 同同
松村 宇 ** 同
写真１

古市光男 **
岩本憲三 **
鈴木 博 **
高根由充 **

屋外暴露状況（旭川）

銚子及び宮古では、地上約 0.2m のｺﾝｸﾘ - ﾄﾌﾞﾛｯｸ上に、水平に静置した。
写真２ 屋外暴露状況（銚子）写真 3

屋外暴露状況（宮古）5． 評価方法及び促進暴露試験
屋外暴露防水材料の評価項目は、表面の外観（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ、 SEM-EDX ・表 面分析）とし、 材料物性
は、ｱｽﾌｧﾙﾄ防水及び改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材料については、積層ｱｽﾌｧﾙﾄの針入度・軟化点及び基材強度の変化の追跡を行う。また、シ−ト防水及び塗膜防水は材料の引Shimizu Ichiro, Tanaka Kyoji, Nakazawa Yuuji,Matsumura Takashi, Furuichi Mitsuo, Iwamoto Kenzou,
Suzuki Hiroshi,Takane Yoshimitsu

̶891̶張強度・引裂強度及び伸びについて、評価を行う。
表１ 暴露試験体一覧
アスファルト防水
記号
ＤⅠ−１
ＤⅠ−２
１ アスファルトプライマ− 塗布
アスファルトプライマ− 塗布
工程 ２ ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ - ﾌｨﾝｸﾞ 1500
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ - ﾌｨﾝｸﾞ 1500
ｱｽﾌｧﾙﾄ流張り
ｱｽﾌｧﾙﾄ流張り
３ 断熱材 ｱｽﾌｧﾙﾄ張付け
断熱材 ｱｽﾌｧﾙﾄ張付け

Ｄ−３
アスファルトプライマ− 塗布
粘着層付き改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾝｸﾞｼ - ﾄ(非露出複層用) 張付け
砂付きｽﾄﾚｯﾁﾙ - ﾌｨﾝｸﾞ
ｱｽﾌｧﾙﾄ流張り
４ 粘着層付き改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾝｸﾞｼ - ﾄ
粘 着 層 付 き 改 質 ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ ﾌ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ｼ -ﾄ
仕上げ塗料 塗布
(非露出複層用) 張付け(非露出複層用) 張付け
５ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ - ﾌｨﾝｸﾞｼ - ﾄ
砂付きｽﾄﾚｯﾁﾙ - ﾌｨﾝｸﾞ−(露出複層用) ｱｽﾌｧﾙﾄ流張り
ｱｽﾌｧﾙﾄ流張り
６
仕上げ塗料 塗布
仕上げ塗料 塗布
−改質アスファルトシ−ト防水（ト−チ工法）
記号 Ｔ−ＭＦ１( SBS 及び APP 改質)
Ｔ−ＭＦ２( SBS 及び APP 改質)
Ｔ−ＭＦ 3 ( SBS 及び APP 改質)
１ ﾄ - ﾁ改質ﾀｲﾌﾟｼ - ﾄ
ﾄ - ﾁ改質ﾀｲﾌﾟｼ - ﾄ(非露出用)
断熱材
工程 ２−ﾄ - ﾁ改質ﾀｲﾌﾟｼ - ﾄ(露出用)
粘着ﾀｲﾌﾟｼ - ﾄ(非露出用)
３−−
ﾄ - ﾁ改質ﾀｲﾌﾟｼ - ﾄ(露出用)シ−ト防水
記号
１２３４５６７材料
一般複合塩ビ 一般複合塩ビ
均質塩ビ
一般複合塩ビ 一般複合塩ビ 均質ｴﾁﾚﾝ酢ﾋﾞ 補強複合 ( TPE )固定法 ﾃﾞｨｽｸ機械
ﾃﾞｨｽｸ機械
ﾃﾞｨｽｸ機械
ﾃﾞｨｽｸ機械
ﾃﾞｨｽｸ機械
密着工法
ﾃﾞｨｽｸ機械補強布 ガラス繊維
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維
無ガラス繊維ガラス繊維
無ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維
断熱材 フェノ−ル
ポリスチレン ポリスチレン ポリスチレン ポリスチレン
無無記号
８９１０１１１２１３１４材料
一般複合 加硫ｺﾞﾑ 一般複合 TPE 一般複合塩ビ 一般複合 加硫ｺﾞﾑ 補強複合 ( 加硫 ｺﾞﾑ) 均質加硫ゴム 均質加硫ｺﾞﾑ
固定法 ﾃﾞｨｽｸ機械
ﾃﾞｨｽｸ機械
ﾃﾞｨｽｸ機械
ﾃﾞｨｽｸ機械
ﾃﾞｨｽｸ機械
接着剤工法
接着剤工法
補強布 ガラス繊維
ガラス繊維
ガラス繊維
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維
無無断熱材
無無無無無無ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
塗膜防水（ウレタン系）記号
Ａ−１
Ａ−４
Ｂ−１
Ｂ−２
Ｃ−１
Ｃ−２
Ｃ−３
材料
超速硬化ｽﾌﾟﾚ 超速硬化ｽﾌﾟﾚ 超速硬化ｽﾌﾟﾚ 超速硬化ｽﾌﾟﾚ
２液ﾀｲﾌﾟ
２液ﾀｲﾌﾟ
２液ﾀｲﾌﾟ
- ﾀｲﾌﾟ( JIS 品) - ﾀｲﾌﾟ( JIS 品) - ﾀｲﾌﾟ( 高抗張積 )- ﾀｲﾌﾟ( 高抗張積 )（ JIS 品）（ JIS 品）（ JIS 品）
ﾄｯﾌﾟｺ - ﾄ
無ﾊﾙｽﾊｲﾌﾞﾘﾂﾄﾞ
無
ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系
無ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系
フッ素系
記号
Ｃ−４
Ｄ−１
Ｄ−２
Ｅ−１
Ｅ−２
Ｆ−１−
材料
２液ﾀｲﾌﾟ
１液ﾀｲﾌﾟ( M ) １液ﾀｲﾌﾟ( M ) １液ﾀｲﾌﾟ( D ) １液ﾀｲﾌﾟ( D )特殊ﾀｲﾌﾟ
−（ JIS 品）（ JIS 品）（ JIS 品）（ JIS 品）（ JIS 品）（ JIS 品）
ﾄｯﾌﾟｺ - ﾄ ﾊﾙｽﾊｲﾌﾞﾘﾂﾄﾞ
無ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系
無ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系
特殊ﾀｲﾌﾟ
−塗膜防水（ＦＲＰ系）
記号
Ｌ−１
Ｌ−３
Ｍ−１
Ｍ−２
Ｍ−３材料
低臭(非ｽﾁﾚﾝ)ﾀｲﾌﾟ 低臭(非ｽﾁﾚﾝ)ﾀｲﾌﾟ
スチレンタイプ
スチレンタイプ
スチレンタイプ
ﾄｯﾌﾟｺ - ﾄ
無ポリエステル系
無ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系
状況について、屋外暴露との関係の検討を進める。
6． 今後の課題（謝辞） 本研究の実施にあたり協力頂いた、ｱｽﾌｧﾙﾄ
屋外暴露試験と同時進行で、促進耐候性試験機によﾙ - ﾌｨﾝｸﾞ工 業 会、 ﾄ - ﾁ工 法ﾙ - ﾌｨﾝｸﾞ工業会、合 成高分 子
る劣化処理について、オ−プンフレ−ムカ−ボンア−
ﾙ - ﾌｨﾝｸﾞ工 業 会 、 日 本 ｳﾚﾀﾝ建 材 工 業 会 、 日 本 ｼ - ﾘﾝｸﾞ材
ク、キセノンアーク、紫外線蛍光ランプ及びメタルハ工業会に謝意を表します。
ライドランプの４種類の光源により行い、物性変化の***建材試験センタ 防水工事運営委員会
防水材料促進耐候性試験方法小委員会

Japan Testing center for construction materials
Committee of Japanese Architectural Standard Specification

̶892̶